Pemanfaatan Zeolit-A Sebagai Adsorben Logam Berat Kromium Total (Cr) Pada Limbah Cair Sisa Analisis Chemical Oxygen Demand (COD)
Arsita Nur Rizkia Putri 1 , Ilma Fadlilah 2* , Oto Prasadi 2
1 Program Studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Politeknik Negeri Cilacap, Indonesia
2 Politeknik Negeri Cilacap, Indonesia
Artikel Info:

## A b s t r a c t
Received February 18, 2024 Accepted May 17, 2024 Available online May 20, 2024 Wastewater left over from Chemical Oxygen Demand (COD) analysis contains total chromium (Cr), which is toxic and carcinogenic. The adsorption method using zeolite-A can reduce Cr pollutants. The research aims to determine the optimal contact time for adsorption to reduce Cr by zeolite-A made from palm leaf waste and  aluminum cans. The research used zeolite-A synthesized from palm leaf waste and aluminum cans. Zeolite synthesis was carried out with a Si/Al molar ratio 1.9 (6.6 g NaOH, 3.36 g SiO 2 , 2.98 Al 2 O 3 , and 103.43 mL H 2 O). Adsorption effectiveness was assessed based on five variations of contact time (30, 60, 90, 120, and 150 minutes). Adsorption kinetics are described using zero order, pseudo-first-order and pseudo-second-order models.  The research results show that zeolite-A can act as a good cation exchanger and act as a Cr adsorbent. Based on  the  adsorption  process,  the  optimal  contact  time  for  Cr  adsorption  was  found  to  be  150 minutes, with an adsorption efficiency of 17.742%. Meanwhile, the Cr adsorption kinetics follows a zero-order model, with the adsorption speed value being -0.0007 min -1 . Zeolite-A synthesized from  palm  leaf  waste  and  aluminum  cans  can  be  used  as  a  Cr  metal  adsorbent.  The  optimal adsorption  time  was  150  minutes  of  contact  time,  with  an  adsorption  efficiency  of  17.74%. Increasing the adsorbent dose, varying pH, and varying contact times of more than 150 minutes suggest further research.
Keyword:
Adsorption; Cr; Wastewater;
Nipah; Zeolite-A

## Kata kunci:
Adsorpsi; Cr; Limbah cair; Nipah; Zeolit-A
Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Limbah cair sisa analisis Chemical Oxygen Demand (COD) mengandung krom total (Cr), sehingga bersifat racun dan karsinogen. Metode adsorpsi menggunakan zeolit-A dapat digunakan untuk menurunkan polutan Cr. Penelitian bertujuan mengetahui waktu kontak optimal adsorpsi terhadap penurunan Cr oleh zeolit-A berbahan dasar limbah daun nipah dan alumunium kaleng. Penelitian menggunakan zeolit-A yang disintesis dari limbah  daun nipah  dan alumunium kaleng. Sintesis zeolit dilakukan dengan rasio molar Si/Al 1,9 (6,6 g NaOH, 3,36 g SiO 2 , 2,98 Al 2 O 3 , dan 103,43 mL H 2 O). Efektifitas adsorpsi dinilai berdasarkan lima variasi waktu kontak (30, 60, 90, 120, dan 150 menit). Kinetika adsorpsi digambarkan dengan pemodelan orde nol, orde satu semu ( pseudo first orde ) serta orde  dua  semu  ( pseudo  second  orde ). Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  zeolit-A memiliki  kemampuan  sebagai  penukar  kation  yang  baik,  sehingga  dapat  berperan  sebagai adsorben  Cr.  Berdasarkan  proses  adsorpsi  didapatkan  waktu  kontak  optimal  adsorpsi  Cr  pada waktu  150  menit,  dengan  efisiensi  adsorpsi  sebesar  17,742%.  Sedangkan  kinetika  adsorpsi  Cr mengikuti model orde nol, dengan nilai kecepatan adsorpsinya adalah -0,0007 min -1 . Zeolit-A yang disintesis  dari  limbah  daun  nipah  dan  alumunium  kaleng  dapat  digunakan  sebagai  adsorben logam Cr. Waktu optimal adsorpsi pada waktu kontak 150 menit dengan efisiensi adsorpsi sebesar 17,74%. Peningkatan dosis adsorben, variasi pH, dan variasi waktu kontak lebih dari 150 menit, menjadi saran penelitian selanjutnya.
⁎ Corresponding author: Ilma Fadlilah Program Studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Indonesia Email: ilma.fadlilah@pnc.ac.id

## PENDAHULUAN
Kromium (Cr) merupakan logam penting dalam pembuatan pigmen, pengecatan, pelapisan logam, pengolahan  kayu,  penyamakan  kulit,  digunakan dalam  metalurgi  dan  produksi  bahan  tahan  api, serta  berbagai  aplikasi  lainnya  (Vaiopoulou  & Gikas, 2020). Dua bentuk oksidasi Cr yang paling umum adalah trivalen dan heksavalen. Cr trivalen sebagian  besar  tidak  beracun,  sedangkan  Cr heksavalen bersifat  toksik  dan karsinogenik  pada organisme hidup (Shin et al., 2023) .
Limbah  industri  yang  mengandung  Cr  dikenal sebagai sumber utama pencemaran tanah dan air sehingga  dapat  menimbulkan  dampak  buruk terhadap kesehatan masyarakat (Shin et al., 2023) . Salah  satu  limbah  yang  mengandung  Cr  adalah limbah laboratorium. Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun,  limbah  cair  laboratorium  termasuk  ke dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Menurut  Djo  et  al.  (2017),  di  dalam  limbah  cair laboratorium  terkandung  logam  berat  dengan konsentrasi yang cukup tinggi, termasuk logam Cr dari hasil analisis Chemical Oxygen Demand (COD). Berdasarkan hasil uji karakteristik awal, limbah cair sisa analisis COD memiliki kandungan logam krom total (Cr) sebesar 0,62 mg/L, melebihi baku mutu limbah  cair  (Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Limbah Cair).
Penyisihan polutan dari limbah cair sisa analisis COD  dapat  dilakukan  dengan  kombinasi  proses fisika  kimia,  yaitu  metode  adsorpsi  (Priadi  et  al., 2014).  Adsorpsi  merupakan  proses  peralihan massa  yang  terjadi  melalui  permukaan  pori  dari adsorbat menuju adsorben (Paryanto et al., 2018). Zeolit  merupakan  salah  satu  adsorben  komersial yang  sering  digunakan.  Zeolit  memiliki  kerangka tiga  dimensi  berbentuk  tetrahedral  [SiO 4 ] 4- dan [AlO 4 ] 5- yang di dalamnya saling terhubung antara ion-ion  logam  dengan  atom-atom  oksigen membentuk mineral kristal alumina silika (Cahyo & Prasetyoko,  2016).  Kelebihan  yang  dimiliki  zeolit sintesis dibandingkan zeolit alam antara lain tidak adanya  unsur  lain  yang  terikat,  penyerapan molekul  dapat  terjadi  dengan  baik,  serta kemurniannya lebih tinggi (Hartati et al., 2019).
Penggunaan  adsorben  yang  murah  terus dikembangkan  oleh  para  peneliti.  Pemanfaatan
limbah  pertanian  dan  limbah  anorganik  menjadi salah satu alternatif substitusi silika dan aluminium komersial  yang cukup mahal.  Pada  penelitian  ini, limbah yang digunakan adalah limbah daun nipah dan aluminium kaleng berionik tinggi. Daun nipah dan  aluminium  kaleng  berpotensi  sebagai  bahan baku pembuatan zeolit sintesis-A, karena memiliki kandungan Silika (Si) dan Alumunium (Al). Menurut Rizkia  Putri  et  al.  (2023),  limbah  daun  nipah memiliki  kandungan  silika  sebesar  26,28%, sedangkan  limbah  aluminium  kaleng  memiliki kandungan aluminium sebesar 53,09 %.
Selain  harga  yang  murah,  ketersediaan  bahan baku juga berlimpah. Menurut Hilmi et al. (2015), keberadaan nipah melimpah di Kabupaten Cilacap dan  belum  dimanfaatkan  secara  optimal. Pemanfaatan limbah alumunium kaleng juga dapat mengurangi  beban  pencemaran  lingkungan. Menurut  Nugroho  &  Redjeki  (2015),  alumunium kaleng dapat mencemari lingkungan karena proses degradasinya  membutuhkan  waktu  yang  cukup lama, yaitu sekitar 80 hingga 200 tahun  .
Hasil  penelitian  Syaifie  et  al.  (2019)  yang memanfaatkan zeolit-A berbahan dasar dari kaolin dan abu sekam padi sebagai adsorben limbah cair industri  pelapisan  logam  mendapatkan  hasil kontak  optimal  pada  waktu  ke-150  menit.  Dari hasil  penelitian  tersebut  juga  diketahui  bahwa zeolite-A merupakan tipe zeolit dengan nilai rasio Si/Al rendah yaitu satu (atau mendekati satu).
Rumus kimia dari zeolit-A adalah Na 96 [(AlO 2 ) 96 (SiO 2 ) 96 ].216H 2 O (Kurniawan & Widiastuti,  2017).  Mineral  aluminosilikat  yang dimiliki  oleh  zeolit-A  berperan  sebagai  adsorben limbah  cair  (Widiastuti  et  al.,  2022).  Menurut Widiastuti  &  Shara  (2019),  perbedaan  zeolit-A dibandingkan  dengan  zeolit  lainnya  adalah memiliki  proses  sintesis  yang  mudah,  kapasitas tukar  kation  (KTK)  yang  tinggi,  dan  kapasitas adsorpsi  yang  baik.  Penelitian  bertujuan  untuk mengetahui  waktu  kontak  optimal  dalam  proses adsorpsi  logam  berat  Cr  dalam  limbah  cair  sisa analisis  COD  menggunakan  zeolit-A  berbahan dasar limbah pertanian dan limbah anorganik.

## METODE
Penelitian dilakukan di Laboratorium Rekayasa Teknik  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan Politeknik  Negeri  Cilacap,  pada  bulan  Februari 2023  sampai  dengan  Juni  2023,  menggunakan
sistem batch .  Variabel  bebas  penelitian  adalah variasi waktu kontak adsorpsi (30, 60, 90, 120, dan 150  menit).  Sedangkan  variabel  terikat  adalah kadar  krom  total  (Cr)  dan  waktu  kontak  optimal proses adsorpsi. Bahan utama pada penelitian ini adalah  zeolit-A  hasil  sintesis  dari  limbah  daun nipah dan limbah aluminium kaleng, diperoleh dari hasil  penelitian  sebelumnya  (Putri  et  al.,  2023). Bahan lainnya antara lain limbah cair sisa analisis COD, NaOH, HCl, aquadest, dan kertas saring.
Tahapan  sintesis  zeolit-A  diawali  dengan preparasi dan ekstraksi silika daun nipah, preparasi aluminium  kaleng  bekas,  selanjutnya  proses sintesis zeolit dengan rasio molar Si/Al 1,9. Rasio molar  Si/Al  1,9  tersebut  terdiri  dari  komposisi massa NaOH sebanyak 6,6 g, massa SiO 2 sebanyak 3,36 g, massa Al 2 O 3 sebanyak 2,98, dan 103,43 mL H 2 O. Komposisi
bahan dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 350 rpm (3 jam), di atas hot plate pada suhu ruang. Selanjutnya  dilakukan  proses  kristalisasi  pada temperature 150 o C, di dalam reaktor hidrotermal selama  8  jam.  Kristal  yang  diperoleh  selanjutnya disaring  dan  dicuci  menggunakan aqua demineralisasi  hingga  pH  7 – 9,  dikeringkan  di dalam oven, dan dihaluskan hingga menghasilkan serbuk zeolit-A (Putri et al., 2023).
Karakterisasi  material  adsorben  dari  zeolit-A meliputi  komposisi  unsur  dan  morfologi permukaan, kemudian analisis gugus fungsi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya (Putri et al., 2023).    Sebelum  proses  adsorpsi,  dilakukan penetralan  pH  limbah  cair  menggunakan  larutan NaOH  85%.  Selanjutnya  ditambahkan  0,2  gram zeolit-A  ke  dalam  80 mL  limbah  cair  sisa analisis COD.  Proses  adsorpsi  dilakukan  berdasarkan variasi  watu  penelitian,  dengan  kecepatan pengadukan  280  rpm,  pada  suhu  45 o C.  Setelah proses adsorpsi, dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring dan diuji kadar logam berat krom total menggunakan Spektrofotometer UV-VIS.
Keseluruhan  data  selanjutnya  dianalisis  untuk mendapatkan  efisiensi  adsorpsi  dan  kinetika adsorpsi.  Efisiensi  adsorpsi  dihitung  berdasarkan persentase konsentrasi krom antara sebelum dan
sesudah proses adsorpsi. Sedangkan laju adsorpsi terhadap  waktu  digambarkan  dengan  kinetika adsorpsi,  meliputi  permodelan  orde  satu  semu ( pseudo  first  orde ) serta  orde  dua  semu  ( pseudo second  orde )  (Munira  et  al.,  2022).  Perhitungan efisiensi adsorpsi dan kinetika adsorpsi mengikuti Fadlilah et al. (2023):
Efisiensi Adsorpsi, % = (𝐶 1 −𝐶 2 ) 𝐶 1 x 100% (1)
dimana,  E=  Efisiensi  adsorpsi  (%);  C 1 =  Konsentrasi awal larutan (mg/L), dan C 2 = Konsentrasi akhir larutan (mg/L).
Persamaan  orde  satu  semu menurut  Lagergren (Rusdiarso et al., 2018):
ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln 𝑞𝑒 − 𝑘1. 𝑡 (2)
Persamaan  orde  dua  semu ditampilkan  pada persamaan berikut.
𝑡 𝑞𝑡 = 1 𝑘 2 𝑞𝑒 2 + 𝑡 𝑞𝑒 (3)
dimana, qe & qt= jumlah zat yang teradsorps saat kesetimbangan  dalam  waktu,  dinyatakan  t  ke mg/g;  k 1 =  konstanta  kecepatan  orde  satu  semu, menit -1 ;  dan  k 2 =  kostanta  kecepatan  orde  dua semu, g/mg.menit.

## HASIL
Krom  total  (Cr)  merupakan  logam  berat  yang memiliki  sifat  mudah  larut,  karsinogenik,  dan dalam  jumlah  besar  dapat  mengakibatkan kematian  pada  makhluk  hidup  (Safaruddin  et  al., 2022).  Variasi  waktu  yang  dilakukan  pada  proses adsorpsi Cr oleh zeolit-A terdiri dari 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, dan 150 menit.
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  konsentrasi logam  Cr  semakin  menurun  seiring  dengan bertambahnya  waktu  kontak  adsorpsi,  terendah pada  waktu  kontak  150  menit  (0,51  mg/L).  Pada Gambar  1  juga  terlihat  bahwa  efisiensi  adsorpsi logam  Cr  semakin  meningkat  seiring  dengan bertambahnya  waktu  kontak.  Adsorpsi  tertinggi sebesar 17,742% pada waktu kontak 150 menit.
Gambar 1. Penurunan dan efisiensi adsorpsi Cr total berdasarkan waktu kontak
Kinetika adsorpsi pada logam Cr menggunakan zeolit-A  dapat  ditinjau  dengan  model  orde  nol, orde satu ( pseudo first orde ) dan orde dua ( pseudo second  orde ).  Permodelan  kinetika  adsorpsi digunakan sebagai gambaran adsorben terhadap
adsorbat dalam kecepatannya menyerap persatuan  waktu.  Model  kinetika  adsorpsi  model orde  nol, pseudo  first  orde dan  model pseudo second orde disajikan sebagai berikut.

## Tabel 1. Permodelan Kinetika Adsorpsi
Logam Orde Nol Orde Satu Orde Dua K 0 (min -1 ) R 2
K 1 (min -1 ) R 2 K 2 (g/mg.min) R 2 Logam Cr total -0,0007 0,9576 0,0397 0,6152 0,0047 0,2908
Untuk memperoleh nilai slope dan intersep yang disimbolkan  dengan  k0  diperoleh  dari  hasil  plot antara [A] – [A]0 vs t, adapun k 1 diperoleh dari hasil plot  antara  ln  (qe-qt)  vs  t  (Ali  et  al.,  2016), sedangkan  untuk  memperoleh  nilai slope dan intersep  yang  disimbolkan  dengan  k 2 diperoleh dari hasil plot antara linier t vs t/qt (Kostoglou & Karapansios,  2022).  Hubungan  linear  dari  hasil analisis  kinetika  adsorpsi  logam  Cr  ditampilkan pada Gambar 2.

## PEMBAHASAN

## Waktu kontak terhadap adsorpsi Cr
Limbah cair sisa analisis COD termasuk ke dalam golongan limbah yang belum memiliki baku mutu khusus  menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  Nomor  5  Tahun  2012.  Pada  peraturan tersebut  terdapat  dua  golongan  baku  mutu  air limbah yang dapat ditentukan berdasarkan hasil uji COD dan BOD pada karakteristik awal limbah cair sisa  analisis  COD.  Berdasarkan  hasil  uji laboratorium, pada parameter COD dan BOD yang
terkandung di dalam limbah cair sisa analisis COD secara  berurutan  adalah  128  mg/L  dan  107,11 mg/L.  Konsentrasi  COD  dan  BOD  tersebut menunjukkan bahwa limbah cair sisa analisis COD ini termasuk ke dalam golongan I, karena memiliki nilai  BOD  <  1500  ppm  dan  COD  <  3000  ppm. Sedangkan  limbah  cair  termasuk  ke  dalam golongan  II  apabila  nilai  BOD  >  1500  ppm dan/atau COD > 3000 ppm.
Krom  total  (Cr)  merupakan  logam  berat  yang memiliki  sifat  mudah  larut,  karsinogenik,  dan dalam  jumlah  besar  dapat  mengakibatkan kematian  pada  makhluk  hidup  (Safaruddin  et  al., 2022).  Pada  penelitian  ini,  zeolit-A  digunakan sebagai adsorben Cr pada limbah cair sisa analisis COD.  Berdasarkan  hasil  uji  awal  karakteristik limbah  cair  sisa  analisis  COD,  diketahui  bahwa kandungan  logam Cr  sebesar  0,62  mg/L.  Analisis COD  menggunakan  bahan  kimia  berupa  kalium dikromat  (K 2 CrO 7 )  yang  dapat  menimbulkan tingginya kadar polutan, terkhusus kadar logam Cr. Hasil adsorpsi ditampilkan pada grafik hubungan
0.000 3.336 4.838 8.064 11.290 17.742 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.51 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 30 60 90 120 150 Cr to ta l ( m g/ L) Ef is ien si a d so rp si ( % ) Waktu (menit) Efisiensi adsorpsi
Cr total
waktu  kontak  terhadap  Cr  dan  grafik  hubungan antara waktu kontak terhadap efisiensi adsorpsi. Penurunan  konsentrasi  logam  Cr  dapat  dilihat pada  Gambar  1a,  menunjukkan  perubahan  dari 0,62  mg/L  turun  hingga  0,51  mg/L.  Konsentrasi logam  yang  teradsorpsi  cukup  banyak  pada  30 menit pertama, karena adsorben memiliki sisi aktif
yang  masih  besar  sehingga transfer massa  dari logam  dengan  adsorben  berjalan  cepat  pada proses awal adsorpsi (Emelda et al., 2013). Selain itu, karena driving force pada awal proses adsorpsi cukup tinggi. Driving force merupakan perbedaan konsentrasi  krom  di  larutan bulk dan  larutan  uji (Emelda et al., 2013).
(a)
(b) (c)
Gambar 2. Adsorpsi ion logam Cr pada kinetika orde nol (a); orde satu (b); orde dua (c).
Pada waktu  kontak  150 menit,  logam  Cr yang terjerap  semakin  besar.  Menurut  Agustina  et  al. (2018), degradasi polutan akan meningkat dengan bertambahnya waktu kontak, karena akan banyak kesempatan  adsorben  untuk  menjerap  polutan dalam adsorbat. Demikian pula menurut Fadlilah et al.  (2023),  bahwa  efisiensi  adsorpsi  dipengaruhi oleh waktu  kontaknya. Efisiensi  yang  ditunjukkan pada  proses  adsorpsi  logam  Cr  dengan  zeolit-A menunjukkan peningkatan efisiensi adsorpsi yang berbanding  lurus  dengan  pertambahan  waktu
kontak,  karena  ketersediaan  situs  kosong  yang cukup besar pada permukaan adsorben (Singh et al., 2020).
Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa waktu kontak  optimal  pada  proses  adsorpsi  zeolit-A berbahan dari limbah aluminium kaleng bekas dan daun nipah terhadap logam Cr adalah 150 menit, dengan efisiensi adsorpsi sebesar 17,74 %. Efisiensi adsorpsi  penelitian  ini  lebih  kecil  dibandingkan dengan  Syaifie  et  al.  (2019)  yang  menggunakan zeolit-A berbahan dari kaolin dan abu sekam padi
terhadap  logam  Cr  dari  limbah  cair  industri pelapisan logam, sebesar 88% hingga 99% dalam waktu  adsorpsi  30  menit.  Faktor  yang  menjadi pembeda  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya disebabkan  adanya  situs  aktif,  luas  permukaan yang berbeda, distribusi zeta potential (Mariana et al., 2023).
Berdasarkan hasil karakterisasi adsorben zeolit- A  yang  telah  dilakukan  oleh  Putri  et  al.  (2023), bahwa gugus siloksan (Si-O-Si) dan silanol (Si-OH) yang  terkandung  di  dalam  zeolit-A  merupakan peran  dari  adanya  penurunan  konsentrasi  logam Cr di dalam limbah cair sisa analisis COD. Bilangan gelombang yang menunjukkan gugus siloksan (Si- O-Si)  dan  silanol  (Si-OH)  secara  berturut-turut adalah 447,49 cm -1 dan 1640,35 cm -1 . Peran kedua gugus  fungsi  tersebut  sebagai  ligan  yang menyediakan  elektron  bebas  sebagai  pengikat kation,  dalam  hal  ini  logam  berat  (Lavinia  et  al., 2016).  Selain  itu,  disebabkan  adanya  muatan negatif  yang  dimiliki  zeolit.  Muatan  negatif tersebut  berasal  dari  penggantian  Si 4+ dalam struktur  tetrahedral  dengan  Al 3+ ,  sehingga menyebabkan zeolit memiliki muatan negatif yang dapat  dipertukarkan  dengan  kation  logam  berat dan  bersubstitusi  dengan  kation  Na + yang ditampilkan pada reaksi berikut.
Zeolit – Na + + Cr → Zeolit – Cr + Na                  (4)
Gambar 3. Proses Adsorpsi Logam Berat Cr oleh Zeolit A (Jangkorn et al., 2022)
Adsorpsi logam Cr oleh zeolit A menunjukkan adanya  pergantian  ion  yang  terjadi  antara  ion logam  Cr  dengan  muatan  kation  Na + yang berperan  sebagai  muatan  negatif,  sehingga  ion logam  terjerap  ke  dalam  struktur  zeolit.  Afinitas tinggi  pada  permukaan  silika  dan  aluminat
terhadap  penjerapan  ion  logam  Cr  merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Lemahnya  ikatan  Na + maka  dapat  tergantikan dengan  ion  logam  Cr  yang  terjerap,  peristiwa tersebut mengakibatkan penurunan kadar Cr pada limbah (Pratomo et al., 2017).

## Kinetika Adsorpsi Logam Cr
Berdasarkan  konstanta  kecepatan  yang ditunjukkan  pada  k0,  k1  dan  k2  (Tabel  1), menyatakan model kinetika dengan nilai konstanta kecepatan  orde  nol  lebih  besar  dibandingkan dengan  model  kinetika  orde  lainnya.  Nilai konstanta  kecepatan  adsorpsi  logam  Cr  dengan zeolit-A  adalah  sebesar  -0,0007  min -1 .  Adapun mekanisme kinetika adsorpsi ditentukan berdasarkan nilai R 2 yang mendekati satu.
Berdasarkan hasil permodelan dapat diketahui bahwa sebaran data orde nol memiliki nila R 2 yang lebih besar dibandingkan orde satu dan dua semu, sehingga orde nol dapat menggambarkan kinetika adsorpsi logam Cr menggunakan zeolit-A.
Nilai  kecepatan  adsorpsi  pada  penelitian  ini menunjukkan proses penjerapan yang baik, karena semakin tinggi nilai laju adsorpsi akan berbanding lurus dengan penjerapan yang semakin baik pula (Munira  et  al.,  2022).  Penelitian  sebelumnya  oleh Ibnu Hajar et al. (2018) dengan hasil permodelan kinetika  adsorpsi  berada  pada  orde  nol,  dengan nilai  konstanta  kecepatan  adsorpsi  logam  Cd 2+ sebesar  -0,0023  m -1 .  Model  kinetika  orde  nol menunjukkan  laju  reaksi  tidak  dipengaruhi  oleh konsentrasi  reaktan.  Berapa  pun  peningkatan konsentrasi  reaktan,  maka  besarnya  laju  reaksi tidak akan berubah (Ibnu Hajar et al., 2018).

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  mendapatkan  bahwa  adsorpsi logam  Cr  pada  limbah  cair  sisa  analisis  COD menggunakan  zeolit-A  memiliki  waktu  optimal pada  waktu  kontak  150  menit,  dengan  efisiensi adsorpsi sebesar 17,74 %. Kinetika adsorpsi logam Cr  mengikuti  model  orde  nol  dengan  nilai konstanta kecepatan adsorpsinya sebesar -0,0007 min -1 .  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah perlu adanya peningkatan dosis adsorben, variasi pH, dan variasi waktu kontak lebih dari 150 menit.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, T. E., Faizal, M., Aprianti, T., Teguh, D., Rif’at, A. M., Putra, I. G., Prayesi, M. R., & Fitrializa, U. (2018). Pengolahan Limbah Logam Berat Kromium Hexavalen Menggunakan Reagen Fenton dan Adsorben Keramik Zeolit. Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan , 13 (1), 60 – 69. https://doi.org/10.23955/rkl.v13i1.10109 Ali, A., Saeed, K., & Mabood, F. (2016). Removal of chromium (VI) from aqueous medium using chemically modified banana peels as efficient low-cost adsorbent. Alexandria Engineering Journal , 55 (3), 2933 – 2942. https://doi.org/10.1016/j.aej.2016.05.011 Cahyo, Y. I., & Prasetyoko, D. (2016). Pengaruh Rasio Mol Sio2/Al2O3 Pada Sintesis Zeolit Y Secara Langsung Dari Kaolin Bangka Belitung. Jurnal Sains Dan Seni Pomits , 3 (1), 1 – 7. https://repository.its.ac.id/75119/
Djo, Y. H. W., Suastuti, D. A., Suprihatin, I. E., & Wahyu, S. D. (2017). Fitoremediasi Limbah Cair UPT Laboratorium Analitik Universitas Udayana Menggunakan Tanaman Eceng Gondok ( Eichhornia crassipes ) Ditinjau dari Penurunan Nilai COD dan Kandungan Logam Berat Cu dan Cr. Jurnal Media Sains , 1 (September), 63 – 70. Emelda, L., Putri, S. M., & Ginting, S. (2013). Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi untuk Adsorpsi Logam Krom (Cr3+). Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan , 9 (4), 166 – 172. https://doi.org/10.23955/rkl.v9i4.1229 Fadlilah, I., Pramita, A., Triwuri, N. A., & Anggorowati,
H. (2023). Pemanfaatan Karbon Aktif Kulit Pisang Kepok dan Karbon Aktif Tempurung Nipah sebagai Biosorben untuk Pengolahan Limbah Cair Laundry. Eksergi , 20 (2), 118. https://doi.org/10.31315/e.v20i2.9681
Hartati, Widiawati, A. A., & Lutfiah, K. (2019). Sintesis Zeolit ZSM-5 dari Metakaolin Terdealuminasi Tanpa Cetakan Organik dengan Metode Desilikasi. Jurnal Akta Kimia Indonesia , 4 (1), 63 – 74. https://doi.org/10.12962/j25493736.v4i1.5046 Hilmi, E., Siregar, A. S., & Febryanni, L. (2015). Struktur Komunitas, Zonasi dan Keanekaragaman Hayati Vegetasi Mangrove di Segara Anakan Cilacap. Omni-Akuatika , 11 (2), 20 – 32.
https://doi.org/10.20884/1.oa.2015.11.2.36
Ibnu Hajar, E. W., Sitorus, R. S., Mulianingtias, N., & Welan, F. J. (2018). Efektivitas Adsorpsi Logam Pb 2+ dan Cd 2+ Menggunakan Media Adsorben
Cangkang Telur Ayam. Konversi , 5 (1), 1. https://doi.org/10.20527/k.v5i1.4771 Jangkorn, S., Youngme, S., & Praipipat, P. (2022). Comparative lead adsorptions in synthetic wastewater by synthesized zeolite A of recycled industrial wastes from sugar factory and power plant. Heliyon , 8 (4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09323 Kostoglou, M., & Karapansios, T. D. (2022). Why Is the Linearized Form of Pseudo-Second Order Adsorption Kinetic Model So Successful in Fitting Batch Adsorption Experimental Data? Colloids and Interfaces. Colloids and Interfaces , 6 (4), 1 – 10. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/colloids6 040055
Kurniawan, R. Y., & Widiastuti, N. (2017). Sintesis Zeolit-A dari Abu Dasar Batubara dengan Pemisahan Fe dan Ca. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 6 (1), 17 – 20. https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i1.22842 Lavinia, D. L., Sulistyani, S., & Rahardjo, M. (2016). Perbedaan Efektivitas Zeolit dan Manganese Greensand untuk Menurunkan Kadar Fosfat dan Chemical Oxygen Demand Limbah Cair “Laundry Zone” di Tembalang. Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro , 4 (4), 873 – 881. https://doi.org/10.14710/jkm.v4i4.14381 Mariana, M., Mistar, E. M., Aswita, D., Zulkipli, A. S., & Alfatah, T. (2023). Nipa palm shell as a sustainable precursor for synthesizing high- performance activated carbon: Characterization and application for Hg2+ adsorption.
Bioresource Technology Reports , 21 (101329). https://doi.org/10.1016/j.biteb.2022.101329 Munira, M., Aladin, A., Perwitasari, P., Hamza, N. A., & Tulzhaliza, S. U. (2022). Utilization of Papaya Seed Powder as a Bioadsorben to Reduce Total Iron (Fe) in Wastewater. Eksergi , 19 (3), 123. https://doi.org/10.31315/e.v19i3.8007 Nugroho, A., & Redjeki, A. S. (2015). Pengaruh Waktu Pemanasan Pada Pembuatan Senyawa Alum Dari Limbah Foil Blister Untuk Keperluan Industri Farmasi. JURNAL KONVERSI , 4 (2), 1. https://doi.org/10.24853/konversi.4.2.1-8
Paryanto, P., Arsyad, M. F., & Aji, M. F. I. (2018). Penentuan Nilai Kesetimbangan Adsorbsi Zat Warna Alami Kulit Mahoni ke Dalam Kain Dengan Proses Batch. Jurnal Inovasi Teknik Kimia , 3 (2), 1 – 7. https://doi.org/10.31942/inteka.v3i2.2482 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Limbah Cair,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (2014).
Pratomo, S. W., Mahatmanti, F. W., & Sulistyaningsih, T. (2017). Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi H3PO4 sebagai Adsorben Ion Logam Cd(II) dalam Larutan. Jurnal of Chemical Science , 6 (2), 161 – 167.
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijcs
Priadi, C. R., Anita, A., Sari, P. N., & Moersidik, S. S.
(2014). Adsorpsi Logam Seng (Zn) dan Timbal (Pb) Pada Limbah Cair Industri Keramik Oleh Tanah Liat. Reaktor , 15 (1), 10. https://doi.org/10.14710/reaktor.15.1.10-19 Putri, A. N. R., Fadlilah, I., & Prasadi, O. (2023). Effect of Si/Al Molar Ratio on Zeolite Synthesis from Nipah Leaf and Used Canned Alumunium.
Konversi , 12 (2), 42 – 47. https://doi.org/10.20527/k.v12i2.16985 Rusdiarso, B., Basuki, R., & Santosa, S. J. (2018).
Evaluation of Lagergren Kinetics Equation by Using Novel Kinetics Expression of Sorption of Zn 2+ onto Horse Dung Humic Acid (HD-HA).
Indonesian Journal of Chemistry , 16 (3), 338. https://doi.org/10.22146/ijc.21151 Safaruddin, M. D., Wijayanti, F., & Oktasari, A. (2022). Analisis Kadar Logam Kromium (Cr) pada Limbah Penyablonan di Konveksi Sakinah Palembang. Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan , 5 , 376 – 380.
Shin, D. Y., Lee, S. M., Jang, Y., Lee, J., Lee, C. M., Cho, E.-M., & Seo, Y. R. (2023). Adverse Human Health Effects of Chromium by Exposure Route: A Comprehensive Review Based on Toxicogenomic Approach. International Journal of Molecular Sciences , 24 (4), 3410. https://doi.org/10.3390/ijms24043410 Singh, S., Kumar, A., & Gupta, H. (2020). Activated banana peel carbon: a potential adsorbent for
Rhodamine B decontamination from aqueous system. Applied Water Science , 10 (8), 1 – 8. https://doi.org/10.1007/s13201-020-01274-4 Syaifie, P. H., Taufiq, A., & Wardhani, G. A. (2019).
Sintesis, Karakterisasi dan Aplikasi Zeolit Berbahan Dasar Kaolin dan Abu Sekam Padi Untuk Adsorpsi Logam Tembaga dan Krom Dalam Limbah Cair Industri Pelapisan Logam. Jurnal Teknologi Bahan Dan Barang Teknik , 9 (1), 17 – 24. https://doi.org/10.37209/jtbbt.v9i1.129 Vaiopoulou, E., & Gikas, P. (2020). Regulations for chromium emissions to the aquatic environment in Europe and elsewhere. Chemosphere , 254 ,
126876.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126 876
Widiastuti, N., Fachruddin, M. H., Setyaningsih, E. P.,
& Romadiansyah, T. Q. (2022). Adsorpsi Metilen Biru dan Kongo Merah pada Zeolit-A Hasil Sintesis dari Abu Dasar. Jurnal Sains Terapan , 8 (1), 24 – 34. https://doi.org/10.35718/specta.v3i3.157 Widiastuti, N., & Shara, P. R. (2019). Sintesis Zeolit-A Berpendukung Material Serat: Variasi Jumlah Material Pendukung. Akta Kimia Indonesia , 4 (1), 50. https://doi.org/10.12962/j25493736.v4i1.4728 Zaeemzadeh, N., Jahanian Sadatmahalleh, S., Ziaei, S., Kazemnejad, A., Movahedinejad, M., Mottaghi, A., & Mohamadzadeh, N. (2021). Comparison of dietary micronutrient intake in PCOS patients with and without metabolic syndrome. Journal of Ovarian Research , 14 (1),
10. https://doi.org/10.1186/s13048-020-00746-0